100 
MEMORIA 
que disolví en un ácido poco concentrado y examinando después 
el residuo. I.a pérdida de la pirita por la calcinación en este 
caso puede reducirse hasta un 0,21. 
Debe pues, conforme á estos resultados, contarse con una 
diminución de la cuarta parte por termino medio en la calcina- 
ción de esta especie de mineral aurífero, diminución que trae 
consigo una economía en las operaciones de lavar y moler, pero 
la mayor ventaja de la calcinación consiste en que el óxido de 
fierro que resulta se muele con facilidad en molino, lo que no 
sucede con la pirita. 
Una vez pulverizado el óxido de fierro, nada mas fácil que 
separar el oro que contiene , desatándolo en agua, y agitando ; 
queda entónces el oro mezclado con algunos granos de óxido 
de fierro, que se apartan luego sin dificultad, mediante la prác- 
tica. Ea propiedad que posee el óxido de fierro molido de des- 
atarse en el agua depende probablemente de la tenuidad de 
las partículas, y de la diferencia de peso específico cutre la pi- 
rita y el óxido, puesto que la pirita mezclada con blenda pesa 
4, 2, y el óxido que ella produce 3. Otra pirita, que pesaba '4, 9, 
produjo un óxido por la calcinación, y 06, 3 granos de este 
desalojaron 19, 9 granos de agua de un peso especifico de 4, 8. 
Lavando, determiné la cantidad de oro que contenían las 
diferentes piritas calcinadas. 
El óxido de la |>ir¡la n° 1* medió. . . 27, O granos de oro . 
£1 de la marcada con el n* 2*. .... 25, 5 
F.!delan»3® . 01,10 ■**^“"*^ 
Eldelan“4* 01,10 >! 
Separé muchas veces el oro de las otras materias con que queda ^ 
mezclado después de lavarlo por la última vez, con el auxilio - 
del azogue, y siempre con buen éxito, sobre todo cuando el 
polvo de oro es demasiado fino. 
Creo por tanto que el ensayo de la pirita calcinada, lavándola, 
es muy exacto, y superior á los ensayos por las vías seca y hú- 
meda, así por ser de fácil ejecución, como porque permite que 
se hagan las operaciones en grande. Para verificar la exactitud 
del ensayo que recomiendo, hice comparativamente, por tres 
métodos diferentes, la operación sobre la misma pirita. 
Después de haber calcinado la pirita, dividí el óxido que me 
resultó en tres partes cada una de 210 granos; 
